Einzelne Mineralien. 



-367- 



Wenige Minuten nach dem Stromdurchgang stieg der anfänglich durch 

 die leitende Kohle verursachte geringe Widerstand .auf den Widerstands- 

 werth der Eisenspirale. Die genaue Untersuchung e.rgah an einzelnen 

 Kohlenstückchen hellglänzende Kryställchen von den spezifischen Eigen- 

 schaften (Härte, spec. Gew., Lichtbrechung) des Diamanten mit der narbigen 

 Oberflächenbeschaffenheit der MoissAN'schen Diamanten. Will man ohne 

 -das Eisen die Kohle in Diamant überführen, so ist es nothwendig, die 

 Kohle innerhalb einer sehr hochgespannten Atmosphäre zu schmelzen. „Es 

 gelang in der That . den Nachweis zu führen, dass schmelzflüssige Kohle 

 nichtleitend, demnach Diamant ist;" sie wurde in kleinen erbsengrossen 

 Kügelchen von enormer Härte und der Krystallstructur des natürlich vor- 

 kommenden Carbonados erhalten. „Diese Eeaction dürfte voraussichtlich 

 dazu berufen sein, die Darstellung des Diamanten im Grossen zu bewerk- 

 stelligen und mit den natürlichen Diamanten in scharfen Wettbewerb 

 zu treten.« ^- Brauns. 



R. v. Hasslinger: Künstliche Diamanten aus Sili c ät- 

 sch melzen. (Tscheb, m. Mineral, u. petrogr. Mitth. 21. p. 454. 1902.) 



In einer am 22. Mai 1902 der Kaiserlichen Akademie der Wissen- 

 schaften durch ihr Mitglied Herrn Prof. Dr. G. Goldschmied vorgelegten 

 Arbeit : „Über die Herstellung künstlicher Diamanten aus Silicatschmelzen" 

 von R. v. Hasslenger veröffentlicht Verf. ein von ihm aufgefundenes neues 

 Verfahren zur Herstellung künstlicher Diamanten, durch das man im Stande 

 ist, wasserhelle, etwa 0,05 mm grosse, schön ausgebildete Diamantoktaeder 

 zu erhalten. Das Verfahren besteht im AVesentlichen darin, in einer dem 

 natürlichen Muttergestein des Diamanten analog zusammengesetzten, mittelst 

 Thermit geschmolzenen Masse Kohlenstoff aufzulösen, welcher sich dann 

 beim langsamen Abkühlen — dieses dürfte ohne besonderen Druck er- 

 folgen — als Diamant ausscheidet. [Xeu ist an diesem Verfahren die 

 Anwendung von Thermit, die Darstellung von Diamant aus einer dünn- 

 flüssigen Olivinschmelze und Kohle ist schon J. Friedländer gelungen. 

 Verh. d. Ver. zur Beförd. d. Gewerbefleisses. Berlin 1898. Ref.; dies. Jahrb. 

 1899. I. -202-.] Brauns. 



Alexander Smith und Willis B. Holmes: Über den amor- 

 phen Schwefel. (Zeitschr. f. physik. Chemie. 42. p. 469—480. 1903.) 

 Verf. geben folgende Zusammenstellung der Besultate : 



1. Eine genügend genaue Methode zur Analyse verdünnter Mischungen 

 (bis 5 %) von amorphem mit löslichem Schwefel ist ausgearbeitet worden. 



2. Der Gefrierpunkt des reinen, flüssigen, löslichen Schwefels ist 119,25° 



3. Der Gefrierpunkt von reinem, geschmolzenem Schwefel hängt ledig- 

 lich von der darin gelösten Menge amorphen Schwefels ab und die unter 

 119.25° beobachteten Erniedrigungen sind dieser Menge streng proportional 

 [aber doch nur, wenn die monokline Modifikation Mitscherlich's sich aus- 

 scheidet. Eef.]. 



